Analisis dan Karakterisasi Potensi Pozzolan Sebagai Sumber Silika (SiO 2 ) Untuk Meningkatkan Nilai Sumber Daya Lokal
Erda Rahmilaila Desfitri 1 , Reni Desmiarti 1 , Munas Martynis 1 , Suci Rahma Dhani 1 1 Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Bung Hatta Email: rahmilaila@bunghatta.ac.id
Received 30 Mei 2022 | Revised 10 Juni 2022 | Accepted 18 Juni 2022

## ABSTRAK
Kabupaten  Padang  Pariaman  memiliki  sumber  daya  pozzolan  yang  belum  termanfaatkan secara optimal. Pozzolan adalah bahan yang mengandung senyawa silika dan alumina. Untuk pemanfaatan  yang  optimal  dilakukan  analisis  dan  karakterisasi  potensi  pozzolan  sebagai sumber silika. Silika bisa dimanfaatkan untuk bahan baku utama diberbagai industri, seperti industri gelas, keramik, katalis, pertanian dan untuk pengolahan limbah. Untuk mengetahui potensi  pozzolan  sebagai  sumber  silika  dilakukan  analisis  kualitatif  dan  kuantitaif menggunakan  XRD  dan  XRF.  Berdasarkan  hasil  analisis  pola  difraksi  sinar-X  dengan measurement  program  PANalitycal  ditemukan  senyawa  SiO 2 yang  tertinggi  teramati  pada posisi  2θ  sebesar  20 o dan  26 o .  Sedangkan  analisis  XRF  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi jumlah elemen dan oksida logam yang terkandung pada pozzolan. Hasil analisi XRF menunjukkan  bahwa  kadar  SiO 2 yang  terdapat  pada  pozzolan  adalah  sejumalh  62,56%. Senyawa lain yang ditemukan pada pozzolan diantaranya Al 2 O 3 , SiO 2 , P 2 O 5 , K 2 O, CaO dan Fe 2 O 3 .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pozzolan  sangat  berpotensi  untuk  dijadikan sumber silika.

## Kata Kunci: Pozzolan, Silika, XRD, XRF

## ABSTRACT
Padang  Pariaman  regency  has  pozzolanic  resources  that  have  not  been  utilized  optimally. Pozzolan is a material containing silica and alumina. For  optimal utilization, analysis and characterization of the potential of pozzolan as a source of silica have been done. Silica can be used as a raw material in several industries, for example, glass, ceramic, catalyst industry, farm,  and  waste  treatment.  Qualitative  and  quantitative  analyses  by  XRD  and  XRF  were carried out to investigate pozzolan as a source of silica. Based on  x-ray diffraction pattern with measurement of PANalitycal program was found SiO 2 compound on 2θ position, 20 o dan 26 o degree. XRF analysis is used to get information chemical composition of pozzolan. XRF analysis found silica composition is 62,56%. Other compounds also found in pozzolans such as  Al 2 O 3 ,  SiO 2 ,  P 2 O 5 ,  K 2 O,  CaO,  and  Fe 2 O 3 .  The  result  shows  that  pozzolan  in  Padang Pariaman Regency has the potential as a source of silica.
Keyword: Pozzolanic, Silica, XRD, XRF

## 1. PENDAHULUAN
Pozzolan  merupakan  bahan  yang  mengandung  senyawa  silika  dan  alumina  yang  tidak mempunyai  sifat  mengikat  seperti  semen  [1,2,3].  Menurut  sumbernya  pozzolan  ada  yang berasal dari alam (natural) dan ada yang sintetis. Pozzolan alam dapat berupa batuan tufa, abu vulkanik, batu apung, pasir alami dan tanah diatomae. Pozzolan yang berasal dari alam dikenal dengan  istilah  trass.  Sedangkan  pozzolan  sintetis  adalah  pozzolan  yang  berasal  dari  hasil pembakaran tanah liat dan batu bara atau dikenal juga dengan istilah fly ash.
Komponen utama penyusun pozzolan adalah silika (SiO 2 ), alumina (Al 2 O 3 ) dan besi (Fe 2 O 3 ) [4,5,6].  Bouyahayaoui  dkk.  [7]  dalam  penelitiannya  menemukan  masing-masing  konsentrasi silika (SiO 2 ), alumina (Al 2 O 3 ) dan besi  (Fe 2 O 3 ) secara berturut-turut  adalah  37,47%, 11,4%, dan 17,7%. Di penelitian lain Seynou dkk. [8] memperoleh kandungan silika (SiO 2 ), alumina (Al 2 O 3 ) dan besi (Fe 2 O 3 ) dalam sampel pozzolan berkisar antara 53,88% - 72,75%; 19,06% - 29,51%; dan 0,35% - 3,71%. Sedangkan Akgün, Y [9] menemukan kandungan silika (SiO 2 ), alumina  (Al 2 O 3 )  dan  besi  (Fe 2 O 3 )  secara  berturuturut  adalah  64,70%,  11,21%  dan  1,38%. Kandungan ini tidak berbeda jauh dengan kadar silika dan alumina yang terdapat pada fly ash. Fly Ash mengandung silika dengan kisaran 51,42%-74,78% [10, 11, 12].
Di  provinsi  Sumatera  Barat  khususnya  Kabupaten  Padang  Pariaman  terdapat  daerah pegunungan  yang  dijadikan  sumber  pozzolan  dengan  kapasitas  potensi  5.940.000  ton  [13]. Melihat  potensi  ini,  sudah  selayaknya  dilakukan  pengembangan  sumber  daya  pozzolan, sehingga  apabila  dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  baik  dan  tepat  akan  dapat  meningkatkan perekonomian  masyarakat.  Saat  ini  pemanfaatan  pozzolan  di  wilayah  Kabupaten  Padang Pariaman belum begitu maksimal dimanfaatkan. Penggunaannya masih terbatas sebagai pasir timbunan, bahan pengganti semen, dan bahan pembuatan batako. Sedangkan jika dimurnikan, kandungan silika di dalam pozzolan dapat digunakan sebagai bahan baku utama dalam industri gelas,  keramik,  sebagai  katalis,  bahan  tambahan  pada  industri  pertanian,  sebagai  bahan penyegel sel bahan bakar dan bahan pengolahan limbah [ 14, 15, 16, 17].
Untuk  pengembangan  penggunaan  pozzolan  dan  pengolahan  lebih  lanjut  perlu  dilakukan penelitian pendahuluan tentang potensi dan karakterisasi pozzolan yang ada yang ada di daerah tersebut.  Pada  penelitin  ini  dilakukan  analisis  dan  karakterisasi  pozzolan  yang  berlokasi  di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar Kandungan Silika (SiO 2 ) yang ada pada pozzolan di daerah tersebut.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Alat dan Bahan
Pozzolan  yang  dianalisis  pada  penelitian  ini  berasal  dari  bukit  yang  berada  di  Nagari  Koto Mambang  Kabupaten  Padang  Pariaman  Sumatera  Barat.  Pengambilan  sampel  dilakukan dengan teknik penyamplingan pada lima titik yang representative, seperti pada Gambar 1. Jarak antar titik berkisar 10-20 meter. Kemudian sampel ditandai dengan kode S1, S2, S3, S4 dan S5 untuk  masing-masing  titik  pengambilan  seperti  Gambar  2.  Karakterisasi  terhadapap  sampel pozzolan ini dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis dari dua jenis alat instrument yaitu X-Ray Diffraction (XRD dan X-Ray Fluorescence (XRF).

## Gambar 1.  Titik Pengambilan Sampel
Gambar 2.  Sampel Pozzolan

## 2.2. Metode
Karakterisasi  terhadap  sampel  pozzolan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisis secara kualitatif menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) dan secara kuantitatif menggunakan X-Ray  Fluorescence (XRF).  Analisis  menggunakan  XRD  dilakukan  untuk  melihat  struktur oksida  pada  sampel.  Pengujian  menggunakan  XRD  dilakukan  di  Laboratorium  Universitas Negri Padang dengan menggunakan radiasi Cu sebagai anode material pada posisi start 10 o dan berakhir di posisi 90 o (2θ). Analisis dilakukan pada ukuran sampel 10 mm dengan suhu 25 o C. Data yang dikeluarkan oleh analisis XRD adalah berupa pola difraksi sinar-x yang merupakan
1 2 3 4 5
plot intensitas yang terbentuk ketika sampel menghamburkan sinar-x yang bersangkutan pada berbagai  derajat  intensity  [18].  Analisis  XRF  dilakukan  untuk  mengetahui  jumlah  dan komposisi  elemen  yang  terkandung  di  dalam  pozzolan  juga  dilakukan  dilaboratorium  yang sama.  Prinsip  kerja  XRF  berdasarkan  prilaku  interaksi  antara  berkas  electron  dan  sinar-x dengan sampel. Hasil XRF berupa spektrum hubungan energi eksitasi dan intensitas sinar-x. Energi eksitasi menunjukkan unsur penyusun sampel dan intensitas menunjukkan nilai kualitas dari unsur tersebut. Semakin tinggi intensitasnya maka semakin tinggi pula persentase unsur tersebut dalam sampel [19, 20].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis Kualitatif Menggunakan X-Ray Diffraction
Hasil  analisis  dengan  menggunakan  XRD  dari  lima  sampel  pozzolan  diperoleh  seperti  pada Gambar 3. Pola difraktogram yang dihasilkan berupa deretan puncak-puncak difraksi dengan intensitas relative sepanjang posisi  2θ. Besarnya  intensitas puncak difraksi  bergantung  pada jumlah atom yang ada dan distribusinya dalam suatu material [18, 21]. Pola difraksi material pada  Gambar  3  menunjukkan  tidak  adanya  perbedaan  pola  yang  signifikan  di  antara  kelima sampel pozzolan. Berdasarkan hasil analisis pola difraksi sinar-x dengan measurement program PANalitycal ditemukan senyawa SiO 2 yang tertinggi teramati pada posisi 2 θ sebesar 20 o dan 26 o . Hasil  ini  hampir  berdekatan  dengan  posisi  SiO 2 yang  masih  berupa  amorf  pada  batu  apung (pumice) yang terletak pada posisi 2 θ sebesar 22 o [22] . Senyawa lain yang teramati adalah K 2 O, P 2 O 5 ,  SiO 2 dan  Al 2 O 3 .  Adanya  fasa  silika  yang  ditunjukkan  oleh  XRD  menandakan  bahwa pozzolan perpotensi sebagai sumber silika. Untuk mengetahui jumlah silika yang terdapat pada pozzolan tersebut dilakukan analisis menggunakan XRF.
Gambar 3.  Pola Difraksi Sinar-X (XRD) dari Sampel Pozzolan

## 3.2. Analisa Kuantitatif Menggunakan X-Ray Fluorescence
Analisis  XRF  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  jumlah  elemen  dan  oksida  logam yang terkandung pada pozzolan. Tabel 1-5 menunjukkan komponen utama hasil analisis dengan metode x-ray fluorescence spectrometer (XRF) pada sampel pozzolan.
Table 1. Hasil Analisis Kuantitatif Komposisi Sampel 1
Elemen Jumlah [%] Oksida Jumlah [%] Al 9,09 Al2O3 11,73 Si 38,25 SiO2 51,26 P 4,64 P2O5 6,01 K 15,90 K 2 O 10,09 Ca 9,55 CaO 6,54 Ti 1,34 TiO2 1,05 Mn 0,49 MnO 0,29 Fe 18,06 Fe2O3 11,59 Zn 0,10 ZnO 0,05 Rb 0,31 Rb2O 0,14 Sr 0,29 SrO 0,14 Ag 1,16 Ag2O 0,66 Ba 0,66 BaO 0,35 Cl 0,17 ClO 0,09 Total 100,00 100,00 Tabel 2. Hasil Analisis Kuantitatif Komposisi Sampel 2 Elemen Jumlah [%] Oksida Jumlah [%] Al 14,26 Al2O3 16,81 Si 65,56 SiO2 72,48 P 1,65 P2O5 1,58 K 8,84 K 2 O 4,25 Ca 3,30 CaO 1,73 Ti 0,42 TiO2 0,26 Mn 0,15 MnO 0,07 Fe 4,59 Fe2O3 2,31 Zn 0,02 ZnO 0,01 Rb 0,08 Rb2O 0,03 Sr 0,06 SrO 0,02 Ag 0,70 Ag2O 0,30 Ba 0,24 BaO 0,10 Cl 0,12 ClO 0,05 Total 100,00 100,00
Tabel 3. Hasil Analisis Kuantitatif Komposisi Sampel 3
Elemen Jumlah [%] Oksida Jumlah [%] Al 12,47 Al2O3 14,77 Si 66,31 SiO2 73,92 P 1,78 P2O5 1,71 K 9,33 K 2 O 4,50 Ca 3,67 CaO 1,92 Ti 0,42 TiO2 0,25 Mn 0,15 MnO 0,07 Fe 4,66 Fe2O3 2,35 Zn 0,02 ZnO 0,01 Rb 0,08 Rb2O 0,03 Sr 0,08 SrO 0,03 Ag 0,67 Ag2O 0,29 Ba 0,25 BaO 0,10 Cl 0,12 ClO 0,05 Total 100,00 100,00
Tabel 4. Hasil Analisis Kuantitatif Komposisi Sampel 4
Elemen Jumlah [%] Oksida Jumlah [%] Al 8,90 Al2O3 10,52 Si 37,70 SiO2 61,75 P 3,43 P2O5 5,36 K 19,34 K 2 O 9,18 Ca 9,77 CaO 4,61 Ti 1,29 TiO2 0,67 Mn 0,50 MnO 0,19 Fe 15,97 Fe2O3 6,63 Zn 0,08 ZnO 0,03 Rb 0,35 Rb2O 0,09 Sr 0,30 SrO 0,09 Ag 1,22 Ag2O 0,52 Ba 0,77 BaO 0,27 Cl 0,39 ClO 0,11 Total 100,00 100,00
Tabel 5. Hasil Analisis Kuantitatif Komposisi Sampel 5
Elemen Jumlah [%] Oksida Jumlah [%] Al 9,26 Al2O3 12,87 Si 49,58 SiO2 53,39 P 4,31 P2O5 4,41 K 15,30 K 2 O 11,39 Ca 7,89 CaO 6,69 Ti 0,86 TiO2 0,86 Mn 0,34 MnO 0,26 Fe 10,22 Fe2O3 8,65 Zn 0,05 ZnO 0,04 Rb 0,21 Rb2O 0,13 Sr 0,17 SrO 0,12 Ag 1,03 Ag2O 0,68 Ba 0,55 BaO 0,37 Cl 0,21 ClO 0,13 Total 100,00 100,00
Dari  hasil  analisis,  XRF  mengidentifikasi  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  kelima  sampel diantaranya,  Al  (alumina),  Si  (silika),  P  (pospor),  K  (kalium),  Ca  (kalsium)  dan  Fe  (besi). Unsur-unsur  tersebut  kemudian  membentuk  senyawa-senyawa  oksida  seperti  Al 2 O 3 ,  SiO 2 , P 2 O 5 , K 2 O, CaO dan Fe 2 O 3. Jika dirata-ratakan, komposisi pozzolan yang terletak di bukit yang berada di Nagari Koto Mambang Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat adalah seperti yang terdapat pada Tabel 6.
Table 6. Komposisi Kimia Sampel Pozzolan
Komposisi Satuan Kode Sampel Rata-Rata S1 S2 S3 S4 S5
Al2O3
% 11,73 16,81 14,77 10,52 12,87 13,34 SiO2 51,26 72,48 73,92 61,75 53,39 62,56 P2O5 6,01 1,58 1,71 5,36 4,41 3,81 K 2 O 10,09 4,25 4,50 9,18 11,39 7,88 CaO 6,54 1,73 1,92 4,61 6,69 4,30 TiO2 1,05 0,26 0,25 0,67 0,86 0,62 MnO 0,29 0,07 0,07 0,19 0,26 0,18 Fe2O3 11,59 2,31 2,35 6,63 8,65 6,31 ZnO 0,05 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 Rb2O 0,14 0,03 0,03 0,09 0,13 0,08 SrO 0,14 0,02 0,03 0,09 0,12 0,08 Ag2O 0,66 0,30 0,29 0,52 0,68 0,49 BaO 0,35 0,10 0,10 0,27 0,37 0,24 ClO 0,09 0,05 0,05 0,11 0,13 0,09
Pada Tabel 6 dapat terlihat komposisi rata-rata kimia yang terdapat pada pozzolan. Walaupun sampel  diambil  dari  daerah  yang  sama,  namun  komposisi  pozzolan  berbeda  di  setiap  titik pengambilannya. Oleh karena itu untuk pengolahan sampel untuk selanjutnya harus melakukan pengambilan di beberapa titik. Supaya sampel yang dianalisis bersifat representative.
Komponen terbesar pada pozzolan adalah SiO 2 , Al 2 O 3 , K 2 O, CaO, P 2 O 5 dan Fe 2 O 3 . Keberadaan senyawa ini juga didukung oleh hasil analisis pada XRD yang menemukan pola-pola difraksi senyawa-senyawa tersebut. Dari sini terlihat bahwa komponen terbesar pada pozzolan adalah SiO 2 dengan jumlah rata-rata 62,56% diikuti oleh Al 2 O 3 dan K 2 O dengan rata-rata 13,34% dan 7,88%  masing-masingnya.  Kandungan  SiO 2 ini  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  SiO 2 yang ada pada pasir tablolong yang hanya mengandung 36,47% [23], batuan trass 40%-56% [24], fly ash 45,38% [25] dan batu apung 48% [26]. Begitu juga dengan kandungan silika pada pozzolan yang ditemukan oleh Bouyahayaoui dkk hanya berjumlah 37,47% [7]. Hasil analisis XRF  menunjukkan  bahwa  pozzolan  yang  berasal  dari  kabupaten  Padang  Pariaman  ini didominasi oleh silika.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan XRD dan XRF pada pozzolan di Kabupaten Padang Pariaman maka dapat disimpulkan bahwa pozzolan yang berada di daerah tersebut  memiliki  potensi  untuk  dijadikan  sebagai  sumber  silika.  Berdasarkan  hasil  analisis XRF  kandungan  SiO 2 yang  ada  pada  pozzolan  ini  adalah  62,56%.  Untuk  penggunaan  lebih lanjut  perlu  dilakukan  pemisahan  dan  pemurnian  silika  sehingga  pemanfaatan  bisa dioptimalkan.  Informasi  pada  tulisan  ini  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk  pengolahan pozzolan sebagai sumber silika.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Siswati, N. D., Ardiantono, F. A., & Putri, L. K. (2018). Karakterisasi Komponen Aktif Pozzolan Untuk Pengembangan Portland Pozzolan Cement (Ppc). Jurnal Teknik Kimia , 12 (2), 52–56. https://doi.org/10.33005/tekkim.v12i2.1085
[2] Hendrawati,  N.,  Rahmayanti,  E.  D.,  &  Priapnasar,  E.  D.  (2018).  Study  Pembuatan Durable Cement dengan Penambahan Pozzolan Silica Fume. Jurnal Teknik Kimia Dan Lingkungan , 2 (1), 31. https://doi.org/10.33795/jtkl.v2i1.68
[3] Menéndez,  E.,  Sanjuán,  M.  Á.,  García-Roves,  R.,  Argiz,  C.,  &  Recino,  H.  (2020). Sustainable  and  durable  performance  of  pozzolanic  additions  to  prevent  alkali-silica reaction (ASR) promoted by aggregates with  different  reaction rates. Applied Sciences (Switzerland) , 10 (24), 1–24. https://doi.org/10.3390/app10249042
[4] Akabiluru, K., Lima, K., Kota, P., & Barat, P. S. (n.d.). Analisis Potensi Batuan Trass (Pozolan ) Untuk Bahan Baku Pembuatan Semen di PT . Bumi Hijau Citra Andalas Site Batu . 5 (1), 106–115.
[5] Alp, I.,  Deveci,  H., Süngün, Y. H., Yilmaz, A.  O., Kesimal,  A., &  Yilmaz, E. (2009). Pozzolanic characteristics of a natural raw material for use in blended cements. Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering , 33 (4), 291–300.
[6] Rafia F, Dietmar S, Jean NYD, 2018, Natural pozzolan based geopolymers: A review on mechanical,  microstructural  and  durability  characteristics,  j.con.build.mat  Vol.190. Page1251-1265
[7] Bouyahayaoui,  A.,  Cherkaoui,  M.,  Abidi,  L.,  &  Cherradi,  T.  (2018).  Mechanical  and chemical characterisation of pozzolan of middele atlas in Morocco. International Journal of GEOMATE , 14 (41), 126–134. https://doi.org/10.21660/2018.41.91013
[8] Seynou, M., Millogo, Y., Zerbo, L., Sanou, I., Ganon, F., Ouedraogo, R., & Kaboré, K. (2016). Production and Characterization of Pozzolan with Raw Clay from Burkina Faso. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering , 04 (03), 195–209. https://doi.org/10.4236/jmmce.2016.43018
[9] Akgün, Y. (2017). Determination of pozzolanic activity for using natural zeolite analcime in  sustainability  additive  cement  products. Periodicals  of  Engineering  and  Natural Sciences , 5 (2), 187–193. https://doi.org/10.21533/pen.v5i2.114
[10] Desfitri, E. R., Sutopo, U. M., Hayakawa, Y., & Kambara, S. (2020). Effect of additive material on controlling chromium (Cr) leaching from coal fly ash. Minerals , 10 (6), 1–12. https://doi.org/10.3390/min10060563
[11] Sutopo, U. M., Desfitri, E. R., Hanum, F. F., Hayakawa, Y., & Kambara, S. (2021). An experimental and thermodynamic equilibrium analysis on the leaching process of arsenic (As) from coal fly ash. Nihon Enerugi Gakkaishi/Journal of the Japan Institute of Energy , 100 (8), 102–109. https://doi.org/10.3775/jie.100.102
[12] Sutopo, U. M., Desfitri, E. R., Hayakawa, Y., & Kambara, S. (2021). A role of mineral oxides on trace elements behavior during pulverized coal combustion. Minerals , 11 (11), 1–13. https://doi.org/10.3390/min11111270
[13] https://padangpariamankab.go.id/2013/07/15/bahan-galian-trass/ Website Resmi Padang Pariaman, dikunjungi tanggal 27 April 2022.
[14] Dewa,  E.,  Musyarofah,  Nurbaiti,  U.,  Triwikantoro,  Firdaus,  S.,  &  Pratapa,  S.  (2015). Enhancing the Value of Local Silica Sand from Bancar as a Fuel-Cell Sealing Material.
Advanced Materials Research , 1112 (May 2016), 262–265.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1112.262
[15] Musyarofah, Nurbaiti, U., Dewa, E., Triwikantoro, Mashuri, Firdaus, S., &  Pratapa, S. (2015).  Use  of  Natural  Silica  Sand  as  a  Component  for  Prospective  Fuel  Cell  Sealing Materials.
Advanced Materials Research , 1123 (October), 383–386. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1123.383
[16] Hanum, F. F., & Rahayu, A. (2022). Studi Pemanfaatan dan Metode Pemisahan Silika dari Coal Fly Ash: A Study for Silika Utilization and Its Separation Method from Coal Fly Ash. Open Science and Technology , 2(1), 26-32.
[17] Rahayu, A., Fadhillah Hanum, F., Aldilla Fajri, J., Dwi Anggraini, W., & Khasanah, U. (2021).  Pengolahan  Limbah  cair  Industri  dengan  Menggunakan  Silika:  A  Review: Industrial  Liquid  Waste  Treatment  Using  Silica. Opscitech.Com , 02 (01),  2776–169. https://www.opscitech.com/journal/article/view/38
[18] To,  P.  S.  (1999).  Chapter  7:  Basics  of  X-ray  Diffraction. Solutions ,  1–25. http://epswww.unm.edu/xrd/xrdbasics.pdf
[19] Jamaludin, A., & Adiantoro, D. (2012). Analisis Kerusakan X-Ray Fluoresence (XRF). Issn
1979-2409 , V (09–10), 19–28.
http://jurnal.batan.go.id/index.php/pin/article/view/1130
[20] Jamaluddin,  Darwis,  A.,  &  Massinai,  M.  A.  (2018).  X-Ray  Fluorescence  (XRF)  to identify  chemical  analysis  of  minerals  in  Buton  island,  SE  Sulawesi,  Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 118 (1), 0–5. https://doi.org/10.1088/1755-1315/118/1/012070
[21] Alimin, Maryono, & Putri, S. E. (2016). Analisis Kandungan Mineral Pasir Pantai Losari Kota  Makassar  Menggunakan  XRF  dan  XRD. Chemica:  Jurnal  Ilmiah  Kimia  Dan Pendidikan Kimia , 17 (2), 19–23.
[22] Trianasari., Manurung, P., & Karo-karo, P. (2017). Analisis dan karakterisasi kandungan silika  (SiO2)  sebagai  hasil  ekstraksi  batu  apung  (pumice). Jurnal  Teori  Dan  Aplikasi Fisika , 05 (1), 9–14.
[23] Sutal, Y., Pingak, R. K., Ahab, A. S., & Baunsele, S. D. (2019). Kajian Awal Ekstraksi Silika Dari Pasir Noeltoko Menggunakan X-Ray Fluorescence. Seminar nasional sains dan teknik fst undana (sainstek) , June , 278–289.
[24] Siswanto  &  Kurniati,  E.    (2020).  Karakteristik  Silika  Powder  Berbasis  Batuan  Tras dengan Proses Ekstraksi dan Presipitasi. J ournal of Research and Technology 6 (1), 1– 6.
[25] Hanum,  F.  F.,  &  Rahayu,  A.,  Sutopo,  U.M.,  Mufrodi,  Z.  (2020).  Coal  Fly  Ash Characterization  from  Cement  Industry  “X”  as  an  Initial  Study  in  Its  Utilization. CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia , 7 (1), 57–62.
[26] Mourhly,  A.,  Khachani,  M.,  El  Hamidi,  A.,  Kacimi,  M.,  Halim,  M.,  &  Arsalane,  S. (2015). The synthesis and characterization of low-cost mesoporous silica SiO2 from local pumice rock. Nanomaterials and Nanotechnology , 5 . https://doi.org/10.5772/62033